1,ES SILICKS DR TSCHKliMAK. 
243 
dément, la triUisforin;iliori se produit plus tard et le point de transfor- 
mation est d('[)Iaeé vers la gauehe '). 
c. Tnfueiic; de l'dge du gel. 
J'ai fait des expériences de déshydratation avec des gels préparés de- 
pnis 5 mois, 8 mois, 2'/., uns et/3'/2 î^'is et avaient une teneur de 50 
mo!. 11 '■^0 et plus. A mesure que l'âge augmentait, la transformation 
se produisait ])lus tôt, la portion P L\ s'allongeait, les cavités ou pores 
devenaient i)lus griinds et le pouvoir d'absorption diminuait. -). 
d. Tvjhiej/ce comhlnée de a, h el c. 
Si l'on déshydrate d'ahord le gel sous une certaine tension de vapeur, 
puis qu'on l'abandonne ])endant quelques mois (8, 9 à 14 mois) à cette 
pression , pour continuer ensuite la déshydratation de la façon ordinaire, 
on trouve que les influences des facteurs a, b et c s'ajoutent ''). 
La grandeur des carilcs dans les gels modifiés. 
Les modifications que la structure du gel subit sous l'action de tous 
ces facteurs influent aussi sur la grandeur des cavités ou pores qui se for- 
ment au point /'. A mesure que le point P est atteint plus tût (sous 
pression relalivement forte) et à teneur plus forte les pores sont plus 
grands, mais l'air absorbé est moins condensé. Le pouvoir d'absorption 
du gel en est donc d'autant plus faible, que les causes de la modi- 
fication ont agi plus fortement ''). C'est ce ([ui résulte du tableau suivant: 
Situation du point 
de transformation P 
Volume 
total des 
cavités dans 
100 vol. de gel 
Condensation 
de l'air 
Poids 
spécifique 
Teneur en eau 
Pression 
dans les pores 
du gel 
1,.') mol. H'O 
4,9 mm. 
40 % 
4,2' fois 
1,18 
2,0 „ „ 
7,9 „ 
r)i,r) „ 
2,6* „ 
1,05 
8,9 „ 
.50,9 „ 
2,0 , 
0,91 
') l<-i- mém., figg. 7 et 8, pp. 342 et 343. 
Ici- mém., figg. 10 et 11, pp. 345 et 346. 
°) Voir 1er mém., figg. 12, 13 et 14, pp. 347 à 349. 
') 3e mém. Die Hohlrâume die bei der Entwàsserung des Hydrogels von 
S\(\ entstehen. Bd. XVIII (1898), pp. 98 à 122. 
